80 \CT\S DE LA SOCTEDAD BSPANOLA 



Total 7'J formas liquenicas; niimero considerable si se atien- 

 de ;il brevisimo tiempo de que pude disponer y a la escasez 

 relativa de liquenes en toda aquella comarca de aire seco y 

 suelo movedizo.» 



— El Sr. Jiraeno (1). Bilari6n) leyd lo siguiente: 



<iPiri>lu si hi cristalimda de Torrecilla \ Teruel). 



Acostumbrado a mane jar en las operaciones de laboratorio 

 la manganesa terrosa, de color negro rojizo, que tizna cuanto 

 toca, llamd mi atencion una muestra cristalizada que recibi 

 con otras para valorar en ellas su riqueza metalica. Por sn 

 aspecto, parece fundici6n gris, y el polvo cristalino en que se 

 disgrega facilmente es grafitoideo. Reducida a polvo es negra 

 y mancha en negro tambien la porcelana. Su estructura a 

 simple vista es granugienta, pero en la parte interna los cris- 

 tales son perceptibles. El microscopio pone de manifiesto la 

 forma de estos, revelando ser prismas ortorombicos deform a- 

 dos por la truncadura de sus aristas obtusas. 



La masa en conjunto es arrinonada y negruzca, pero en la 

 fractura aparece siempre acerada y brillante. 



Las reaeciones q ui micas que caracterizau su naturaleza son: 



Calcinado el mineral produce oxigeno. 



Por el clorhidrico en caliente se ataca. desprende eloro y 

 deja como residue algo de silice. 



El mineral mezclado con acido sulfurieo diluido y oxaMico, 

 desprende carbonico fundido eon sosa y forma una masa verde 

 que a/.ulea al enfriarse. 



En la llama de oxidaci6n comunica a la perla de borax colo- 

 racion violeta que desaparece en la de reducci6n. 



Si se calienta el mineral con minio y acido nltrico diluido 

 toma el Liquido color de piirpura. 



Sus solnciones preci])itan por el sulfuro amonico originando 

 el sulfuro de color came caracteristico. 



Determinaciones cuantitativas de los elementos que forman 

 el mineral descrito permiten formular el siguiente resultado 

 relativo a sn composici6n en Kio partes: 



Bi6xido de manganeso 95,52 



Carbonato calcico 0,93 



Silice 2,10 



Agua 1,40 



